( iio3 ) 

 le mercure prend la propriété de mouiller le verre, et le ballon se trouve 

 étamé avec une singulière perfection par l'osmium réduit par le mercure ou 

 par un amalgame. 



» L'acide osmique qui a servi à nos expériences était très-pur; il avait 

 été préparé par le procédé de Berzelius, c'est-à-dire par le grillage de l'os- 

 mium dans un courant d'oxygène, opération qui fournit facilement des quan- 

 tités considérables d'un acide irréprochable. 



» Rhodium. — Le rhodium fond moins facilement que le platine, si bien 

 que le même feu, qui permet d'amener à l'état liquide 3oo grammes de pla- 

 tine, ne fond dans le même temps que 4o à 5o grammes de rhodium. Nous 

 n'avons observé aucun indice de volatilité dans ce métal, mais il s'oxyde 

 très-superficiellement comme le paliadiimi et roche de la même manière 

 que lui. La surface du lingot est souvent bleuâtre. Quand le rhodium a été 

 convenablement affiné et débarrassé du silicium et de l'osmium par le gril- 

 lage au contact de la chaux sur laquelle on le fond, il a des propriétés phy- 

 siques très-remarquables. Moins blanc et moins éclatant que l'argent, il est 

 aussi ductile et aussi malléable, d'après les observations de M. Chapuis. 



» M. Chapuis, fabricant de platine bien connu de l'Académie, nous a 

 montré un alliage de platine et de rhodium à 3o pour loo de ce métal fa- 

 briqué dans l'usine de MM. Desmoutis et Chapuis, et que nous avons fondu 

 bien plus facilement que le rhodium. Cet alliage, après fusion et affinage, 

 se travaille parfaitement et fournit des vases de chimie qui possèdent la pré- 

 cieuse propriété d'être inattaquables par l'eau régale, et peuvent par cela 

 même rendre de grands services à l'analyse chimique. 



» Iridium. — L'iridium est le plus réfractaire de tous les métaux dn pla- 

 tine; on fond à peine lo grammes d'iridium pendant le temps nécessaire 

 pour rendre parfaitement liquide loo à i5o grammes de platine. Après 

 fusion et affinage, l'iridium est encore cassant, quoiqu'on puisse l'aplatir 

 un peu sous le marteau. Il ne donne aucun signe de volatilité. Enfin, il a la 

 propriété de condenser les gaz à sa surface et de pouvoir servir à l'expé- 

 rience de la lampe sans flamme. 



» Ruthénium. — Nous ne dirons rien de nos expériences sur ce métal que 

 nous n'avons pu encore nous procurer à un degré de pureté suffisant. Il 

 semble pourtant que, sous l'influence de ces températures si élevées et au 

 contact de la chaux, le ruthénium disparaisse en produisant une scorie cris- 

 talline et laissant un culot très-pesant dont la densité est au moins 17, très- 

 réfractaire, et qui paraît contenir beaucoup d'iridium. 



» Nous ne terminerons pas sans remercier MM. Desmoutis et Chapuis de la 



